223 
'durchsichtiges, durchaus glasartiges bei 0° einen Wert von 1,064 aufwies. Ein 
anderes Stück, das diesem glich, aber noch eine rauchschwarze Partie enthielt, 
hatte nur das spez. Gew. 1,052, dann wieder ein tief granatfarbiges 1,119. Die 
letzten drei Stücke wurden aus der Mitte größerer gewonnen. — Auch die che- 
mische Zusammensetzung verschiedener Rumänitproben läßt sich mit ihrer Färbung 
nur schwierig oder kaum in Beziehung bringen^). 
Bei dem eigentlichen Bernstein unserer Küsten, dem Succinit, liegen die 
Verhältnisse klarer. Nach Berzelius bewegt sich dieser Wert zwischen 1,065 
und 1,070; Helm, welchem reichliches Untersuchungsmaterial vorlag, fand, daß 
er zwischen 1,05 und 1,095 liege. Dabei — so betont er — sei die weiße 
Modifikation, der Knochen, oft so leicht, daß sie auf dem Wasser schwimmen 
könne ^). Die wertvollsten Untersuchungen in dieser Richtung stammen bereits 
von JoH. Chr. Aycke (1835). Er fand das Eigengewicht bei den durch- 
sichtigen Arten zwischen 1,060 und 1,085 und konnte feststellen, daß es beim 
Dunklerwerden zunahm; auch an dem Material, das er dem noch frischen Kerne 
verwitterten Bernsteins und der Kruste entnahm, fand er eine entsprechende 
Gesetzmäßigkeit^). Otto Klebs gibt schließlich die Grenzen für das spez. 
Gewicht am weitesten, nämlich zwischen 1,0 und 1,U). Der von Aycke ge- 
fundenen Gesetzmäßigkeit entgegen, daß Succinit beim Braunwerden sein Eigen- 
gewicht erhöht, fand ich beim Erhitzen, daß es abnahm. Wie sich aus der 
Menge von auftretenden Sprüngen und der sich bemerkbar machenden Sprödigkeit 
ersehen läßt, findet hierbei eine Lockerung des Materials statt®). 
Um diese sich teilweise widersprechenden Ergebnisse genauer zu prüfen, 
nahm ich eine größere Menge von zersetztem Bernstein in Bearbeitung. Es 
waren das drei größere Stücke, die bei durchschnittlich 2,3 cm Radius die Gestalt 
einer Kugel oder eines möglichst gleichachsigen Ratationsellipsoids besaßen. 
Es wurden mehrere Stücke gewählt, um eine verhältnismäßig große Gesamtober- 
fläche zu erhalten. Größere Stücke wurden verwendet, um das Abtrennen der 
äußeren Teile möglichst bequem ausführen und verfolgen zu können. Die Zer- 
setzungsrisse drangen etwa 0,25 mm tief ins Innere ein. Das durch Stoßen zer- 
kleinerte Material wurde mit Salzlösung in einen Scheidetrichter gebracht, dessen 
obere Mündung 15 cm betrug. Durch allmählichen Wasserzusatz und die dabei 
eintretende Verdünnung wurden die verschieden schweren Bernsteinstückchen 
nach ihrem Gewichte zum Absitzen gebracht. Eine genauere Beschreibung des 
sich hierbei abspielenden Vorganges und seiner vorläufigen Ergebnisse habe ich 
bereits gegeben^). 
Bei dieser Trennung der verschieden stark veränderten Teile der Stücke 
handelt es sich um einen Prozeß, der zu gänzlich einwandfreien Ergebnissen 
nicht führen konnte. Die einzelnen gewonnenen Proben werden nicht, wie die 
einzelnen Komponenten eines Gesteins, durch bloße Kräfte der Kohäsion an- 
einander gehalten, sondern sie gehen direkt ineinander über. Daraus ergibt sich 
1) .52, 70. 74. 2) 30, 4. 5. 3) 17, 67 Anm. 4) 33, 18. 5) 55, iß. 17. 6) 75, 34. 35. 
49 
